Natürliches und künstliches Ultramarin. 45 



Bei meinen ersten Versuchen mit Ultramarin gelang mir 

 keine Farbenveränderung. Ich habe diese Versuche, da die 

 ersten nur acht Tage andauerten, wiederholt. Die Versuche 

 wurden dank der Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. St. Meyer 

 im Radiuminstitut der Kaiserlichen Akademie ausgeführt. An- 

 gewandt wurde ein starkes Präparat, zirka 100 w^ RaJ^. Das 

 weiße Ultramarin, welches einen Monat bestrahlt worden war, 

 ergab keine Veränderung. Auch blaues veränderte sich nicht. 

 Dagegen erzielte ich bei violettem Ultramarin eine deutliche 

 Veränderung, indem sich eine Verschiebung der Farbe ins 

 Rötlichbraune ergab. Da durch viele Versuche nachgewiesen 

 ist, daß sich durch Radiumstrahlen nur solche Silikate ändern, 

 deren Farbe durch eine Beimengung verursacht ist, dagegen 

 nicht solche Silikate, welche eine konstitutive Farbe zeigen, so 

 ist die Wahrscheinlichkeit einer Beimengung groß. Da bei den 

 Sulfaten wahrscheinlich kolloider Schwefel das Färbemittel 

 ist, so dürfte dies auch hier der Fall sein. Wenn sich blaues 

 Ultramarin nicht ändert, so läßt sich dies dadurch erklären 

 daß dessen Farbe dem Sättigungspunkt entspricht. 



Es ist bekannt, daß auch andere Stoffe, wie Tonerde, 

 Flußspat, Siliciumdioxyd mit Radiumbestrahlung einen Sätti- 

 gungspunkt bezüglich der Farbe erreichen und sich dann die 

 Farbe nicht mehr ändert. So gilt dies für braunen Quarz (Rauch- 

 topas), für braunen Zirkon, violetten Flußspat. Auch für Ultramarin 

 dürfte das blaue den Sättigungspunkt der Färbung darstellen. 



Ungeklärt ist allerdings, warum sich das weiße Ultramarin 

 nicht mit Radiumstrahlen ändert; es ist wahrscheinlich, daß, 

 da kein freier Schwefel vorhanden ist, auch keine Farbenver- 

 änderung eintreten kann. 



Versuche über die Umwandlung des Nephelins in 

 Ultramarin. 



Allgemein wird angenommen (auch von W. C. Brögger 

 und M. Bäckström), daß im Ultramarin die -Verbindung 

 NaAlSiO^ oder eine polymere vorkomme. Es wäre dies das 

 dem Nephelin zugrunde liegende Silikat. Der von den ge- 

 nannten Autoren gemachte Einwand, daß das Nephelinsilikat 

 nicht regulär krystallisiere, ist nicht stichhältig, weil eine Poly- 



